( '^'7 ) 

 » On voit donc que l'action du zinc-éthyle sur les amides est bien dif- 

 férente, suivant que l'on fait intervenir une monoamide ou une diamide. 

 Dans le premier cas, deux molécules du composé interviennent, tandis 

 qu'il n'y en a qu'une dans le second. On conçoit qu'en faisant réigir le 

 zinc-éthyle sur des substances de constitution mal connue, mais pouvant 

 être rattachées aux amides, on pourra, suivant les résultats obleiuis, dé- 

 terminer la classe dans laquelle il convient de les ranger. » 



CHIMIE. — Sur un procédé de durcissement des pierres calcaires tendres au 

 moyen des fluosilicates à hase d'oxydcs insolubles. Note de M. L. Kessler. 



« L'emploi qu'on a fait jusqu'ici des silicates alcalins pour obtenir le 

 durcissement des pierres calcaires est loin d'être satisfaisant : il a pour effet 

 de laisser la pierre imprégnée de sels soluhles qui n'en sortent plus jamais, 

 même par une longue exposition à la pluie. 



» Ces sels, potasse ou soude, poussent à la salpétration, dont ils présen- 

 tent déjà du reste les principaux inconvénients. 



)) Ils favorisent, en outre, la production des mousses et autres végéta- 

 tions, pour lesquelles la potasse est un engrais. 



» On a cherché vainement à parer à ces vices par un badigeonnage ter- 

 minal à l'acide hydrofluosilicique, dans le but d'insolubiliser la potasse 

 du silicate de potasse employé; maih, outre la difficulté de précipiter un 

 sel par un autre dans l'intérieur d'une pierre, ce qui exige des conditions 

 de mélanges exacts et de proportions définies impossibles à réaliser, la 

 réaction invoquée manquait son but, puisque le fluosilicate alcalin formé, 

 ainsi que je l'ai fait voir autrefois, se trouve lui-même décomposé par le 

 carbonate de chaux en acide carbonique, fluorure de calcium, acide sili- 

 cique et carbonate de potasse, en sorte que le résultat final est le même. 



» Un autre inconvénient plus grand des silicates alcalins consiste dans 

 ce qu'ils forment par l'évaporation lui vernis imperméable sur les corps au 

 moment où ceux-ci cessent de les absorber. 



» Il en résulte que, lorsqu'on 1rs applique sur une pierre, soit saturée 

 de leur dissolution, soit saturée d'eau, soit en trop grande quantité à la 

 fois, ils s'y dtssèchent avant d'être décomposés et la recouvrent de ce ver- 

 nis. Si la gelée survient, l'eau emprisonnée dans la pierre s'accumide en 

 glaçons sous le vernis et le fait éclater avec la couche de pierre adhérente. 

 Il ne faut donc pas s'étonner si l'usag*^ des silicates alcalins ne s'est pas ré- 

 pandu. 



